CRISTAUX MIXTES DANS DES SYSTEMES TERNAIEES. 



491 



les liquides m, wz, et ?«,. Inversement il y a aussi trois cristaux mixtes^ 

 savoir m, m^ et 'iii..^, qui fondent à une température bien déterminée, et 

 n'oll'rent donc pas d'intervalle de fusion. Le cristal ternaire ?«, fond 

 évidemment à une température plus basse que les deux autres cristaux 

 mixtes binaires. 



De la considération des isothermes de fusion et de solidification dans 

 le voisinage des points A, B , C, m, ;//, et m^, on déduit aisément que 

 les courbes de solidification de première espèce doivent partir des points 

 C et J. On obtient donc deux faisceaux qui aboutissent tous deux au 

 point w,.^. Ces deux faisceaux sont séparés Tun de l'autre par deux 

 courbes de solidification, dont l'une va de w, à ot^ et l'autre de m à m.^. 



Comme toutes les courbes de solidification de première espèce abou- 

 tissent en /y/,,, la solidification d'un liquide ternaire quelconque doit se 

 terminer à la température de solidification miniina du mélange ternaire. 



Type 1,2.2. 



De ce type, qui présente une grande analogie avec le précédent, je 

 ne traiterai brièvement qu'un seul cas. En déduisant la fig. 12 du type 

 ])récédent nous avons admis que m et »*[ représentaient les fontes à tem- 

 pérature de solidification minima. Figurons-nous maintenant que ces 

 deux points représentent des fontes dont la temp)ératurc de solidification 

 est un maximum; nous obtenons alors un diagramme dans le genre de 

 celui de la fig. 12, avec cette diflérence toutefois que les courbes limi- 

 tes des bandes hétérogènes sont permutées; on doit donc intej-vertir 

 dans cette figure les lignes en trait plein et les lignes pointillées. Cela 

 a évidemment pour conséquence que les champs liquides sont remplacés 

 par des champs de cristaux mixtes et inversement. Les courbes de soli- 

 dification de première espèce sont données encore une fois par la fig. 13, 

 mais on doit changer la direction des flèches; il s'ensuit que toutes les 

 courbes de solidification partent de m. Ces courbes de solidification 

 forment deux faisceaux, dont l'un aboutit en A et l'autre en JB. 



J'abandonne au lecteur la déduction des autres cas de ce type. 



1.2.3. 



Pour le ty])e que nous allons examiner maintenant, les circonstances 

 sont différentes dans les trois systèmes binaires. Dans l'un d'eux [ILI) 



33* 



